Karakteristik Struktur Dan Fungsional Aspal Komposit dengan Perbandingan 85%:15%
Samuel Nugroho Putra*, Simon Sembiring, dan Agus Riyanto
Jurusan Fisika, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia, 35141
Article Information Abstract Article history: Received Oktober 26 th , 2021 Received in revised form November 16 th , 2021
Accepted November 18 th ,
2021 Keywords: Silica,Rice Husk, Asphalt, XRD, FTIR, Composite Synthesis  and characterization of rice husk and asphalt  silica composites  was carried out with a ratio of 85%: 15%. Silica synthesis from rice husk was carried out  by  the  sol-gel  method.  The  materials  used  in  this  study  were  rice  husks, asphalt, distilled water, gasoline, NaOH and HNO 3 . Then the silica and asphalt according  to  the  comparison  is  set  at  110 o C.  This  study  aims  to  look  at  the structural  characteristics,  functionality  and  physical  properties,  namely  water content and thickness development of the sample. Based on the research that has been done, it can be concluded that from the results of XRD characterization the samples  have  silica  and  amorphous  carbon  structures,  then  based  on  FTIR characterization  shows  the  -OH  (hydroxil)  functional  groups  occur  at  wave number 3524 cm -1 , the hydroxide metal Si-OH (silanol) is oxidized into Si - O - Si and Si - O are formed at wave numbers 1084 cm -1 , 810 cm -1 and 462 cm -1 and the formation of the C-H and C=O function group occurs at wave numbers 2923 cm -1 and  2361  cm -1 .  Then  test  the  physical  properties  of  the  water  content  of 7.642% with a change in thickness development of 4.783%.
Informasi Artikel Abstrak Proses artikel: Diterima 26 Oktober 2021
Diterima dan direvisi dari 16 November 2021
Diterima 18 November 2021 Kata kunci: Silika, Sekam Padi, Aspal, XRD, FTIR,
Komposit.
Telah dilakukan sintesis dan karakterisasi komposit silika sekam padi dan aspal dengan  perbandingan  85%:15%.  sintesis  silika  dari  sekam  padi  dilakukan dengan metode sol-gel. Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sekam padi,  aspal,  akuades,  bensin,  NaOH  dan  HNO 3 .  Kemudian  silika  dan  aspal sesuai  perbandingan  di  padatkan  pada  suhu  110 o C.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  melihat  karakteristik  struktur,  fungsional  dan  sifat  fisis  yaitu  kadar  air dan  pengembangan  tebal  dari  sampel.  Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dari hasil karakterisasi XRD maka sampel  memiliki  struktur  silika  dan  karbon  amorf,  kemudian  berdasarkan karakterisasi  FTIR  menunjukkan  gugus  fungsi – OH  (hidroksil)  terjadi  pada bilangan gelombang 3524, logam hidroksida Si – OH (silanol) teroksidasi menjadi Si – O – Si dan Si – O terbentuk pada bilangan gelombang 1084 cm -1 , 810 cm -1 dan  462  cm -1 dan  terbentuknya  gugus  fungsi  C – H  dan  C=O  terjadi  pada bilangan gelombang 2923 cm -1 dan 2361 cm -1 . Kemudian uji sifat fisis kadar air sebesar 7.642% dengan perubahan pengembangan tebal sebesar 4.783%.

## 1. Pendahuluan
Penelitian  pemanfaatan  limbah  dari  sektor  pertanian  sampai  saat  ini  masih  intensif  dilakukan  untuk mengembangkan  teknologi  dan  diarahkan  untuk  mendapatkan  material  yang  memiliki  sifat-sifat  lebih  unggul (Syahrani et al., 2016). Sekam padi dimanfaatkan masyarakat hanya sebagai pupuk organic dan dibakar, tumpukan sekam  padi  yang  terbakar  tidak  memiliki  nilai  jual  dan  menjadi  salah  satu  limbah  panen  yang  mengakibatkan lingkungan sekitar menjadi tidak sehat (Fahmi et al. , 2016). Sekam padi mengandung silika sebanyak 87%-97% (Handayani et al, 2015). Silika yang dihasilkan dari sekam padi memiliki kelebihan dibandingkan silika mineral, antara lain memiliki butiran halus, lebih reaktif. Silika sekam padi yang diekstraksi dengan alkalis menurut Sembiring and Karo Karo  (2007) diperoleh analisis struktur dasar

## JOURNAL OF ENERGY, MATERIAL, AND INSTRUMENTATION TECHNOLOGY
Journal Webpage https://jemit.fmipa.unila.ac.id/
Journal of Energy, Material, and Instrumentation Technology, Vol 2. No. 4, 2021
Putra dkk, 2021 / J. Energy Mater. Instrum. Technol. Vol. 2, No. 4, 2021
dengan X-ray  Diffraction (XRD)  tanpa  dillakukan  sintering  memiliki  struktur  amorf.  Analisis  FTIR  menunjukkan adanya gugus silanol dan siloksan.
Aspal merupakan material bewarna hitam sampai coklat tua yang pada suhu ruang berbentuk padat (Mashuri, 2010). Komposisi aspal terdiri dari Asphaltenes dan Maltenes (You et al. , 2011). Unsur yang terkandung antara lain karbon, hidrogen, sulfur, oksigen dan nitrogen Nuryanto, 2008). Maltenes mengandung unsur resin, aromatik, dan saturated.  Aspal  memiliki  sifat  viskoelastis,  kental,  tahan  terhadap  pelapukan,  dan  kedap  air  (Asphalt  Institute, 1993).
Penelitian aspal komposit dengan bahan polimer antara lain, Styrene Butadine Styrene (SBS), karet ban bekas dan  serat  karbon.  Behnood  and  Gharehveran  (2018)  mengungkapkan  bahwa  komposit  aspal  polimer  dapat meningkatkan  resistansi  pengikat  rutting,  pemulihan  elastisitas  dan  resistansi  keausan.  Selain  itu,  silika  dapat digunakan untuk meningkatkan sifat fisis dari aspal. Penelitian tentang komposit silika aspal dapat menurunkan nilai penetrasi dan titik lembek (Shafabakhsh dan Ani, 2015). Alhamali et al. (2015) menyimpulkan penambahan 6% nanosilika menurunkan nilai pentrasi aspal, yang mengindikasikan bahwa nilai kekerasan aspal meningkat.

## Silika Sekam Padi
Silika  sekam  padi  lebih  reaktif  dikarenakan  struktur  amorf,  serta  ketersediannya  yang  berlimbah  dan mengandung silika yang tinggi 94,5%-97,3%.
1. Struktur dan Fungsioanal Silika Sekam Padi
Silika sekam padi dengan metode pengabuan pada suhu 750 o C dan di leaching memiliki struktur amorf, serta memiliki vibrasi ulur gugus siloksan (Si-O-Si) (Sapei et al., 2015). Menurut hasil penelitian Fernandes et al. (2017) silika sekam padi dengan metode alkalis tetap memiliki struktur amorf walaupun disintering pada suhu 800 o C dan akan membentuk struktur kristobalit pada suhu diatas 800 o C. Bakar et al. (2016) mengungkapkan bahwa silika sekam padi dengan metode pengabuan tanpa di leaching akan tetap memiliki struktur amorf pada suhu 900 o C dan akan berubah fasa menjadi kristalin diatas suhu pengabuan 900 o C, serta hasil FTIR menunjukan adanya vibrasi tekuk dari gugus O-Si-O.
2. Karakteristik Silika Sekam Padi
Chandrasekar et  al. (2005)  mengungkapkan  bahwa  silika  sekam  padi  memiliki  luas  permukaan  yang  luas (259,5 m2/g) dan bersifat hidrofilik yang disebabkan ketidakteraturan susunan SiO 4 . Silika sekam padi memiliki titik  lebur  1740 o C  dan  titik  didih  2230 o C  (Todkar et al., 2016).  Yalcin  dan  Sevinc  (2001)  mengungkapkan  bahwa silika sekam padi memiliki densitas yang tinggi (1,960 g/cm3). Nilai kuat tarik dan nilai kekerasan yang dimiliki silika sekam padi sangat tinggi (Dominic et al., 2013).

## Aspal
Aspal berfungsi sebagai perekat batuan, agregat maupun filler, kemampuan penting dari aspal yaitu kelekatan, titik lembek dan kelenturannya (Edison, 2010). Aspal tersusun dua senyawa dominan, asphaltenes dan maltenes . Asphaltenes senyawa  cokelat  dan  hitam  yang mengandung  karbon,  hidrogen,  nitrogen,  sulfur  dan  oksigen, yang menyebabkan  aspal  menjadi  keras. Maltenes mengandung  senyawa  aromatikm  satures  dan  resins.  Kandungan resins dalam aspal menyebabkan adhesi aspal menjadi kuat (Shell, 2003).

## Aspal Komposit Polimer
Wang  and  wang  (2019)  mengungkapkan  bahwa  komposit  aspal  polimer  dapat  meningkatkan  resistansi pengikat rutting dan waktu pemulihan elastis yang singkat dan nilai kekerasan yang tinggi. Aspal yang ditambahkan dengan SBR 5% memiliki nilai titik lembek yang lebih tinggi (75 o C) dan meningkatkan nilai viskositas dari 500 cP menjadi 1200 cP. Hasil FTIR Ritongga (2017) menunjukkan adanya ikatan C-O, C=C dan CH aromatis. Serta, hasil XRD Nciri et al . (2017) menungkapkan bahwa komposit aspal polimer memiliki struktur amorf.

## Aspal Komposit Silika
Zghair et  al .  (2019)  mengungkapkan  bahwa  aspal  yang  ditambahkan  6%  silika  komersil  menurunkan  nilai penetrasi dan meningkatkan nilai titik lembek dan daktilitas. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alhamali et al .  bahwa  nilai  penetrasi  yang kecil  mengindikasikan  bahwa  nilai  kekerasan  aspal yang tinggi.  Hasil FTIR Enieb and Diab (2017) menunjukkan adanya ikatan gugus C-H, O-H dan N-H. Selain itu, hasil XRD Yussof et al . (2019) bahwa penambahan silika pada aspal tidak merubah struktur dari aspal tersebut, tetap memiliki struktur amorf.

## 2. Metode Penelitian
Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah silika sekam padi, aspal, NaOH, HNO 3 , Akuades dan bensin.

## Ekstraksi Silika Sekam Padi
Sekam  padi  hasil  preparasi,  selanjutnya  diekstraksi  untuk  mendapatkan  silika.  Silika  dari  sekam  padi dilakukan dengan metode ekstraksi alkalis. Sekam padi ditimbang sebanyak 500 gram, dimasukkan dalam toples. Kemudian ditambahkan larutan NaOH 1,5% sebanyak 5 liter hingga sekam padi terendam. Selanjutnya dipanaskan menggunakan kompor listrik dengan daya 600 Watt hingga mendidih selama ± 30 menit dan diaduk secara perlahan- lahan  agar  busanya  tidak  menguap  dan  tidak  tumpah.  Lalu  didiamkan  hingga  uap  panas  hilang  dan  dilakukan penutupan dengan plastik cling wrap kemudian didiamkan selama 24 jam. Setelah  didiamkan , ampas  sekam  padi  disaring  dipisahkan  dari  ekstrak  sekam  padi  menggunakan  corong bucher untuk  memperoleh sol  silika  (filtrat  silika  terlarut)  dan  menyaring  filtrat  tersebut menggunakan  saringan
Putra S N, Sembiring S, dan Riyanto A, 2021, Karakteristik Struktur Dan Fungsional Aspal Komposit Dengan Perbandingan 85%:15%, Journal of Energy, Material, and Instrumentation Technology, Vol. 2, No. 4, 2021
agar  terpisah  dari  zat  pengotor  (organik).  Ekstrak  sol  silika  tersebut  kemudian  ditetesi  sedikit  demi  sedikit menggunakan larutan HNO 3 10% sebanyak 1 liter hingga menjadi gel silika dan mencapai pH 7. Perubahan proses gel ini dilakukan menggunakan hot plate stirrer dengan kecepatan 1000 rpm agar larutannya homogen. Gel silika yang  selanjutnya  didiamkan selama  24  jam.  Gel  silika  yang  didiamkan tersebut  berwarna  coklat  kehitaman, selanjutnya  dicuci  dengan  akuades  hangat  dan  disaring  menggunakan  kertas  saring  hingga  gel  silika  berwarna putih. Gel silika kemudian dioven pada suhu 110 o C selama ± 3 jam hingga kering dan diperoleh silika padatan. Selanjutnya  silika  digerus  dengan  menggunakan  mortar  dan  pastel hingga  menjadi  serbuk  silika  dan  berwarna putih. Serbuk silika yang sudah digerus kemudian diayak 250 mesh untuk mendapatkan serbuk silika yang halus dan homogen.

## Pembuatan Paduan Silika Aspal
Paduan silika aspal pada penelitian ini dengan perbandingan silika aspal yaitu 85%:15% atau dalam total gram dalam  sampel  sebesar 5  gram.  Pembuatan  paduan  silika  aspal  diawali  dengan  menimbang  aspal  sebanyak  0,75 gram kemudian dilarutkan dengan bensin sebanyak 30 ml sambil diaduk dan dipanaskan dengan hot plate stirrer pada suhu 160 O C.
Setelah  aspal  sudah  cair  ditambahkan  serbuk  silika  sebanyak  4,25  gram  dengan  memasukkan  ke  dalam larutan aspal secara perlahan-lahan dan diaduk dengan spatula hingga homogen. Setelah itu dilakukan pengeringan sampel  paduan  silika  aspal  dengan  menggunakan  oven  selama  ±  3  jam  pada  suhu  150 o C.  Selanjutnya  sampel digerus dengan mortar dan pastel. Sampel yang sudah digerus kemudian diayak 150 mesh untuk  mendapatkan serbuk paduan silika aspal. Setelah itu dilakukan pemeletan kemudian sampel di karakterisasi dan diuji.

## Karakterisasi
Karakterisasi  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  adalah,  FTIR,  XRD  dan  uji  sifat  fisis  yaitu  kadar  air  dan pengembangan tebal.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

## Hasil Karakterisasi FTIR
Pengujian FTIR telah dilakukan terhadap sampel silika aspal pengujian ini dilakukan untuk mengetahui gugus fungsi dari sampel yang diuji.
Gambar 1 . Grafik Pengujian FTIR
Berdasarkan Gambar 1 bilangan gelombang 3524 cm -1 mengindikasikan keberadaan molekul air dan terjadinya ikatan  logam  hidroksida  (Si-OH).  Keberadaan  molekul  air  dalam  sampel  diperkuat  dengan  adanya  puncak penyerapan pada bilangan gelombang 1641 cm -1 , sesuai dengan hasil penelitian Purwanto et al. (2012) serta Herlina dan Safitra (2018) bahwa daerah penyerapan vibrasi tekuk gugus  -OH(Si-OH) terdapat pada bilangan gelombang 1635-1655 cm -1 .
Selain  itu,  terdapat  gugus  Si-O-Si  pada  bilangan  gelombang  1084  cm -1 ,  keberadaanya  diperkuat  dan disebabkan dari perubahan bentuk gugus Si-O pada bilangan gelombang 810 cm -1 dan 462 cm -1 . Puncak pada bilangan gelombang 2923 cm -1 mengindikasikan keberadaan aspal ditandai adanya gugus C-H yang berasal dari alkana dan diperkuat dengan hadirnya gugus C=O pada bilangan gelombang 2351 cm -1 . Hal ini sesuai  dengan  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Zhang et  al. (2011)  bahwa  pada  daerah  bilangan  gelombang 2850-2960 cm -1 merupakan daerah serapan vibrasi ulur gugus C-H dalam rantai alifatik.

## Hasil Karakterisasi XRD
Karakterisasi XRD dilakukan untuk mengetahui fasa yang terbentuk pada sampel. Pengujian menunukkan hasil analisis seperti pada Gambar 2 berikut.
Gambar 2 . Spektrum XRD
Hasil  difraktogram  memperlihatkan  terbentuknya  struktur  amorf.  Struktur  amorf  pada  hasil  XRD  ditandai dengan  pola  difraksi  yang  membentuk  bukit  dan  memiliki  daerah  2θ  yang  lebar .  Keberadaan  silika  amorf diperlihatkan  pada  pada  rentang  2θ=19 - 25°  dengan  intensitas  tertinggi  pada  2θ=2 3,18°.  Hasil  ini  sesuai  dengan penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Andreas et  al. (2016)  dan  Chandrasekhar et  al. (2005),  bahwa  silika  amorf terdapat pada rentang 2 𝜃 =21-24 o .
Selain itu, karbon amorf juga terdapat dalam sampel akibat penambahan aspal, karbon amorf terbentuk pada pola difraksi di kisaran 2θ = 18 -23 o dengan intensitas tertinggi pada 2θ = 22.74 o Hasil ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ardaniswari et al. (2020) bahwa keberadaan karbon amorf ditandai dengan puncak yang melebar pada rentang 2θ = 18-24 o .
Hasil ini didukung dengan pengujian SEM-EDS yang menunjukkan sampel mengandung karbon (C), oksigen (O), silikon (Si), sulfur (S) dan aluminium (Al) yang memperjelas bahwa sampel yang diuji adalah aspal komposit dengan variasi silika.

## Hasil Uji Fisis Kadar Air dan Pengembangan Tebal
Pengujian fisis kadar air dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kandungan air pada sampel, pengujian kadar  air  dilakukan  berdasarkan  pada  SNI:  03-1971-1990. Kemudian  pengujian  pengembangan  tebal  dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perubahan pengembangan tebal sampel pada perbandingan ini. Hasil uji sifat fisis disajikan pada Tabel 1 .
Nilai kadar air pada sampel adalah sebesar 7.642%  Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fahmi dan Nurfalaah (2016) yang mengatakan semakin tinggi kandungan silika dalam suatu sampel maka semakin tinggi pula pengikatan silika terhadap OH dan O yang berasal dari uap air sehingga meningkatkan nilai kadar airnya.
Nilai pengembangan tebal pada sampel adalah 4.783%, hal ini disebabkan pori-pori pada silika sudah terisi oleh aspal sehingga menyebabkan sifat hidrofilik pada silika menurun.
Tabel 1 . Pengukuran Kadar Air dan Pengembangan Tebal Pengulangan  Massa awal (g) Massa akhir (g) Nilai Kadar Air (%) 1 34.073 33.764 7.672 2 33.991 33.682 7.590 3 34.065 33.756 7.664 Rata-rata 34.043 33.734 7.642 Tebal Awal (mm) Tebal Akhir (mm) Pengembangan Tebal (%) 1 6.27 6.58 4.762 2 6.39 6.70 4.776 3 6.78 7.09 4.813 Rata-rata 6.48 6.79 4.783
Hasil ini sesuai dengan penelitian Ardaniswari et al. (2020) bahwa nilai pengembangan tebal rendah disebabkan oleh  silika  yang  bersifat  tidak  larut  dalam  air  sudah  diikat  oleh  aspal  yang  bersifat  kedap  terhadap  air  dan viskoelastis sehingga menyebabkan nilai pengembangan tebal yang dihasilkan mengalami penurunan.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  dari  hasil  karakterisasi  XRD maka sampel memiliki struktur silika dan karbon amorf, kemudian berdasarkan karakterisasi FTIR menunjukkan gugus fungsi – OH terjadi pada bilangan gelombang 3524, dan terjadi ikatan logam hidroksida Si – OH (silanol). Gugus Si – O – Si terdapat pada bilangan gelombang 1084 cm -1 disebabkan perubahan bentuk Si – O pada bilangan gelombang 792 cm -1 dan 471 cm -1 dan terbentuknya gugus fungsi C – H dan C=O terjadi pada bilangan gelombang 2923 cm -1 dan 2361 cm -1 . Kemudian uji sifat fisis kadar air sebesar 7.642% dengan pengembangan tebal sebesar 4.783%.
Putra S N, Sembiring S, dan Riyanto A, 2021, Karakteristik Struktur Dan Fungsional Aspal Komposit Dengan Perbandingan 85%:15%, Journal of Energy, Material, and Instrumentation Technology, Vol. 2, No. 4, 2021

## 5. Daftar Pustaka
Alhamali,  D.  I.,  Wu,  J.,  Liu,  Q.,  Hassan, N.  A.,  Yusoff,  N.  I.  Md.  and  Ali,  S.  I.  A.  2015. Physical  and  Rheological Characteristics of Polymer Modiﬁed Bitumen with Nanosilica Particles. Journal Arab Sci-Eng . 10.
Andreas, A., Kristianto, H. and Kurniawan, D. F. 2016. Sintesis Nanosilika dari Sekam Padi Menggunakan Metode Sol Gel dengan Pelarut Etanol. Prosiding Seminar Nasional Teknik Kimia “ Kejuangan” .
Ardaniswari,  D.  W.,  Josalina.,  Haritsah,  H.,  and  Sembiring,  S.  2020.  Karakteristik  termal  dan  fungsionalitas komposit silika sekam padi dengan aspal. Jurnal Teori dan Aplikasi Fisika . 8(1):101-110.
Asphalt Institue. 1993. Mix Design Method for Asphalt Concrete and Other Hot-Mix Types Manual Series No. 4 (MS-4) Fourth Edition . Lexington. USA.
Bakar, R. A., Yahya, R. and Gan, S. N. 2016. Production of high purity amorphous silica from rice husk. Procedia Chemistry . 19:189-195.
Behnood,  A.  and  Gharehveran,  M.  M.  2018.  Morphology,  Rheology,  and  Physical  Properties  of  Polymer-modified asphalt binders. Journal European Polymer . 18(2):1-77.
Chandrasekhar, S., Pramada, P. N. and Praveen, L. 2005. Effect of organic acid treatment on the properties of rice husk silica. Journal of Materials Science . 40:6535-6544.
Dominic,  C.  D.  M.,  Begum,  P.  M.  S.,  Joseph,  R.,  Joseph,  D.,  Kumar,  P.  and  Ayswarya,  E.  P.  2013.  Synthesis, characterization  and  application  of  rice  husk  nanosilica  in  natural  rubber .  International  Journal  of  Science, Environment . 2(5):1027-1035.
Edison, B. 2010. Karakteristik campuran aspal panas (aspal concrete-binder cource) menggunakan aspal polimer. Jurnal APTEK . 2(1):60-71.
Enieb,  M.  and  Diab,  A.  2017.  Characteristics  of  asphalt  binder  and  mixture  containing  nanosilica .  International Journal of Pavement Research and Technology . 10(10):148-157.
Fahmi, H. and Nurfalaah, A. L. 2016. Analisa daya serap silika gel berbahan dasar abu sekam padi. Jurnal Ipteks Terapan . 10(3):176-182.
Fernandes, I. J., Calheiro, D., Sanchez, F. A. L., Camacho, A. L. D., Rocha, Tatiana, L. A. C., Moraes, C. A. M. and Sousa,  V.  C.  2017.  Characterization  of  silica  produced  from  rice  husk  ash:  comparison  of  purification  and processing methods. Materials Research . 20:512-518.
Handayani, P. A.., Nurjanah, E.. and Rengga, W. D. P. 2015. Pemanfaatan limbah sekam padi menjadi silika gel. Journal Bahan Alam Terbarukan . 4(2):55-59.
Herlina, I. and Safitra, E. R. 2018. Sintesis dan Karakterisasi Silika Tersulfatasi dari Sekam Padi. Jurnal Rekaya Proses. 12(1):17-22.
Mashuri. 2010. Karakterisasi aspal sebagai bahan pengikat yang ditambahkan Styrofoam. Jurnal SMARTek . 8(1):1- 12.
Nciri, N., Kim, N. and Cho, N. 2017. New insights into the effects of styrene- butadiene styrene polymer modiﬁer on the structure, properties, and performance of asphalt binder: The case of AP-5 asphalt and solvent deasphalting pitch. Material Chemistry and Physics . 193:477-495.
Nuryanto, A. 2008. Aspal Buton dan Propelan Padat Jilid II Edisi Keempat . Erlangga. Jakarta.
Purwanto, A. S., Taslimah and Sriatun. 2012. Sintesis dan Karakterisasi Silica Gel dari Tetraetilortosilikat (TEOS) Menggunakan Surfaktan Polyethylene Glycol (PEG) 6000 dalam Kondisi Basa. Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi . 12(1):1-6.
Ritonga, A. H. 2017. Preparasi dan Karakterisasi Aspal Polimer dari Limbah Styrofoam DAN Karet Ban Menggunakan Inisiator Dikumil Perioksida 176 dan KOMPATIBILIZER Divenil Benzena . Prosiding Seminar Nasional Kimia .
Putra dkk, 2021 / J. Energy Mater. Instrum. Technol. Vol. 2, No. 4, 2021
Sapei,  L.,  Padmawijaya,  K.  S.,  Sutejo,  A.  and  Theresia,  L.  2015.  Karakterisasi  silika  sekam  padi  dengan  variasi temperature leaching menggunakan asam asetat. Jurnal Teknik Kimia . 9(2):38-43.
Sembiring, S. and Karo-Karo, P. 2007. Pengaruh suhu sintering terhadap karakteristik  termal dan mikrostruktur silika sekam padi. Jurnal  Sains dan Teknologi . 13(3):233-239.
Shafabakhsh, G.H. and Ani, O. J. 2015. Experimental investigation of effect of Nano TiO2/SiO modiﬁed bitumen on the  rutting  and  fatigue  performance  of  asphalt  mixtures  containing  steel  slag  aggregates. Construction  and Buliding Materials. 98:692-702.
Shell, B. 2003. The Shell Bitumen Hand Book. Published by Shell Bitumen.  Uniterd Kingdom.
Syahrani,  F.  P.,  Ernawati,  E.  E.,  Solihudin.,  Haryono  and  Tjokronegoro,  R.  2016.  Pembuatan  Komposit  Selulosa Asetat-Silika  Sekam  Padi.  Peran  Penelitian  Ilmu  Dasar  dalam  Menunjung  Pembangunan  Berkelanjutan. Prosidang Seminar Nasional MIPA . Jatinangor.
Todkar, B. S., Deorukhkar, O. A. and Deshmukh, S. M. 2016. Extraction of silica from rice husk. International Journal of Engineering Research and Development . 12(3):69-74.
Wang,  C.  and  Wang,  Y.  2019.  Physico-chemo-rheological  characterization  of  neat  and  polymer-modified  asphalt binders. Contruction and Building Materials. 199. (2):471-482.
Yalcin, N. and Sevinc, V. 2001. Studies on silica obtained from rice husk. Ceramics international . 27:219-224.
You, Z., Beale, J. M., Foley, J. M., Roy, S., Odegard, G. M., Dai, Q. and Goh, S. W. 2011. Nanoclay-modified asphalt materials: preparation and characterization. Construction and Building Materials . 25(2):1072 – 1078.
Yusoff,  N.  I.  Md.,  Alhamali,  D.  I.,  Ibrahim,  A.  N.  H.,  Rosyidi,  S.  A.  P.  and  Hassan,  N.  A.  2019.  Engineering characteristics  of  nanosilica/polymer- modiﬁed  bitumen  and  predicting  their  rheological  properties  using multilayer perceptron neural network model. Contruction and Building Materials . 204:781-799.
Zghair,  H.  H.,  Joni,  H.  H.  and  Hassan,  M.  S.  2019.  Evaluation  of  the  effect  of  mixing  conditions  of  Micro-silica modified asphalt binders. International Conference on Sustainable Engineering Techniquees . 518:1-14.
Zhang, F., Yu, J. and Han, J. 2011. Effects of Thermal Oxidative Ageing on Dynamic Viscosity, TG/DTG, DTA and FTIR of SBS- and SBS/sulfur- modiﬁed Asphalts. Cunstruction and Building Materials . 25:129-137